— 205 — 



Numero 



di 6Sp6rÌ60ZE 



di densttà 



Quantità 

 usatane 

 ce. 



Temperatura 



Acido silicico 

 ottenuto 



H 3 0 % 



Tempo 

 impiegato 

 per il laTaggio 



1 . . . . 



1,19 



100 



14° 



1,0780 



23,00 



12 



giorni 



2 . . . . 



1,19 



200 



14 



1,2960 



23,22 



12 



» 



3 . . . . 



1,19 



200 



14 



1,3060 



23,20 



12 



n 



4 . . . . 



1,19 



400 



14 



1,2100 



23,47 



12 



:i 



5 . . . . 



1,19 



200 



40» 



1.2280 



26,14 



11 



n 



6 . . . . 



1,19 



200 



b. m. 



1,1 290 



20,90 



10 



» 



7 . . . . 



1,07 



100 



14° 



1,3190 



26,76 



10 



» 



8 . . . . 



1,07 



200 



14 



1,2300 



24,23 



10 



» 



9 . . . . 



1,07 



200 



14 



1,3950 



24,27 



10 



>i 



10 ... . 



1,07 



400 



14 



1,2790 



24,55 



9 



n 



11 ... . 



1,07 



200 



40° 



1,130 



20,10 



9 



•n 



12 ... . 



1,07 



200 



b. m. 



1,1400 



22,11 



8 



» 



13 ... . 



1,05 



100 



14° 



1,2620 



25,67 



10 





14 ... . 



1,05 



200 



14 



1,4720 



27,03 



11 



» 



15 ... . 



1,05 



200 



14 



1.2200 



25,00 



10 



;> 



16 ... . 



1,05 



400 



14 



1,3280 



25,68 



9 



i) 



17 ... . 



1,05 



200 



40° 



1,0440 



31,80 



8 



)> 



18 ... . 



1,05 



200 



b.m. 



1,2490 



24,90 



8 



» 



Come si vede, la temperatura alla quale il minerale viene decomposto, 

 quella alla quale 1' « acido silicico » ottenuto viene tenuto fino a raggiungere 

 il peso costante, la quantità e la concentrazione dell'acido cloridrico che si 

 adopera per attaccare la leucite, influiscono fortemente sulla composizione 

 della silice che si ottiene. Questa, infatti, contiene acqua in quantità va- 

 riabile fra il 20 e il 31,80 %, dimodoché l'acido dal quale può supporsi 

 derivi la leucite in base alle esperienze riferite presenta un rapporto H 2 0: Si0 2 

 oscillante fra 1:1,19 e 1:0,64: potrebbe, quindi, avere le due formole 

 estreme 



H 10 Si 6 O 17 e H 6 Si 2 0 7 . 



Nè bisogna dimenticare che le mie esperienze portano in loro stesse la 

 misura dell'esattezza con la quale furono eseguite: in ciascuna serie le due 

 esperienze condotte con la medesima quantità di acido e nelle identiche con- 

 dizioni hanno dato risultati concordanti fra loro. Ciò dimostra che le varia- 

 zioni irregolari osservate nella composizione degli « acidi silicici » ottenuti 

 dalla leucite non dipendono da inesattezze sperimentali, ma che, invece, un 

 metodo che conduce a tali risultati disparati non può certo pretendere di 

 essere posto a base delle nostre ricerche sulla costituzione dei silicati. 



